157 



Wird die Röhre darauf erhitzt, so fängt die Masse an zu schmelzen 

 und geht in eine dunkle Flüssigkeit über, aus der das aufgenommene 

 Ammoniakgas entweicht, während eine gelb gefärbte poröse Masse 

 restirt, die beim stärkeren Erhitzen unter Salmiakbildung in Stick- 

 stoff-Eisen übergeht. Die Temperatur kann unter der Rothglühhitze 

 liegen, und wenn die Lage des angewandten Materials sehr dünn ist, 

 dann erfolgt die Bildung fast momentan. Entsteht das Product bei 

 verschiedenen Temperatui'en , so hat es eine verschiedene Zusammen- 

 setzung und im Allgemeinen einen um so niedrigeren Stickstoffgehalt, 

 um so höher die Temperatur seiner Entstehung war. Das so gewonnen 

 graue Pulver [mitunter auch dünne Blättchen] kann als ein Ammonium 

 angesehen werden, in welchem die 4 Atome "Wasserstoff durch Eisen 

 vertreten sind. 



Stickstoffeisen, welches in compacten Stücken dargestellt 

 war, enthielt, wenn die Temperatur ziemlich niedrig gehalten 

 wurde, gewöhnlich grössere Mengen unzersetzten Eisenchlorürs. 

 Versuche bekunden hinlänglich, dass das Stickstoffeisen schon bei 

 sehr niedriger Temperatur gebildet wird, und dass es bei höherer 

 selbst im Ammoniakgasstrome zerlegt wird. Entstehen "and Vergehen 

 ist so ziemlich an dieselbe Temperatur gebunden , und darum die 

 Abweichungen zwischen den Analysen verschiedener Producte, die 

 nach derselben Methode gewonnen wurden. Statt des Eisenchlorürs 

 kann man sich auch des Eisenchlorids bedienen, und die Erscheinun- 

 gen sind im Wesentlichen ganz dieselben. — 



Die Bildung des Stickstoffeisens erfolgt auf die Weise, dass 

 zuerst das Ammoniau zersetzt wird. Der freie Wasserstoff giebt mit 

 dem Chlor des Eisenchlorürs Salzsäure und diese mit einem Theile 

 unzersetzten Ammoniaks Salmiak. Das freie poröse Eisen endlich 

 giebt sodann mit dem Stickstoff in statu nascendi Stickstoff-Eisen. 



Man gewinnt auch Stickstoff- Eisen, indem man Ammoniakgas 

 über erhitztes Eisen leitet, und diese Bildung ist insofern interessant, 

 als die Einflüsse der Temperaturdifferenzen bei der Bildung dessel- 

 ben genau beobachtet werden können. — Beim Erhitzen geht der 

 Stickstoff der Verbindung fort und es bleibt dabei ganz gleichgültig, 

 welches das Material zu seiner Darstellung war. Leitet man bei der 

 Temperatur, bei welcher das Stickstoff-Eisen entstand, reines Wasser- 

 stoffgas über dasselbe, so entweicht der gesammte Stickstoff wieder 

 in Form von Ammoniak und es bleibt reines, Eisen zurück. 



Je nach seiner Darstellung ist es eine mehr oder weniger com- 

 pacte Masse von silberweisser Farbe oder ein graues Pulver. Es ist 

 ungemein spröde und lässt sich zu dem feinsten Pulver zerreiben, 

 das in eine Gas- oder Spiritusflamme gestreut unter lebhafter Funken- 

 erscheinung verbrennt. In einem schwer schmelzbaren Gläschen er- 

 hitzt, zerfällt es schon bei niedriger Temperatur, die letzten Reste 

 von Stickstoff entweichen aber erst bei einer Temperatui nahe der 

 Rothgluth. Eisen mit 0,9 % N. ist weich und besitzt die Eigen- 

 schaften des stickstofffreien Eisens , ein Beweis , dass ein geringer 



